— 46 — 
Verwendung. Zu Dachgebälk e, Wasserbauten. Als 
vorzügliches Spaltholz liefert es Fassdauben. Das beste 
Material zu Weinpfählen und Fassreifen. Vorzüglich geeignet 
zu Möbeln aus gebogenem Flolze. 
Als Fleizmaterial wenig Werth. Kastanienkohle sehr 
gesucht. 
Kochwirkung g'leicher Volumina (Buchenholz = i) 
0*65 (Th. Hartig). 
Tafel 18. 
Fagus sylvatica L. 
(Rothbuche.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Bei der Rothbuche 
erfolgt der Uebergang von Splint zu Reif holz und Kern so 
allmählig, dass Manche sie für einen Splintbaum halten 
(Hartig). Der weisse Splint wie der braune Kern haben 
einen röthlichen Anflug. Die Jahreslagen sind deutlich 
abgegrenzt durch das dunkler gefärbte Herbstholz. Die 
Markstrahlen von verschiedener Breite erscheinen auf Ouer- 
schnitten lichter ; auf Längsschnitten dunkler als das um 
gebende Holz. 
Die Gefässe ; welche man mit freiem Auge kaum 
erkennt, stehen fast immer einzeln, unregelmässig zerstreut 
und werden im Herbstholze spärlich und kleiner. Ihre Quer¬ 
wand ist entweder ganz durchbrochen oder es bleiben einige 
Leisten leiterförmig erhalten. Die Hauptmasse des Holzes 
besteht aus stark verdicktem Libriform mit behöften Tüpfeln. 
Parenchym kommt nur in untergeordneter Meng'e vor, zer¬ 
streut oder zu kurzen Querlinien verbunden. Die Mark- 
strahlen variiren in der Breite von 1 bis 15 Zellenreihen. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 0*852 bis 1*12 (0.986), 
lufttrocken 0*59 bis 0*909 (0*748) (Karmarsch). Grüngewicht 
0*90 bis 1*12 (i*oi), lufttrocken o*66 bis 0*83 (0*745) (Nörd- 
linger). Das spezifische Grüngewicht der im geschlossenen 
Bestände erwachsenen Rothbuche ist umso grösser, je höher 
